— / — 
positati diano origine, sia nella ipotesi di un successivo smistamento sia nel- 
l' ipotesi di una trasformazione, ad una seconda fase cristallina. 
È evidente che in ogni caso il sistema condensato risultante sarà costituito 
da una sostanza solubile immersa in una sua soluzione non satura e tale da 
non raggiungere la saturazione nemmeno a dissoluzione effettuata. 
Chiarito questo concetto, passiamo ai risultati che con questo e simili ar- 
tifizi si possono ottenere, ed alle deduzioni che da essi, come da altri fatti messi 
già precedentemente in evidenza su questo argomento, possono venir giustificate. 
Esaminiamo ora la capacità di diffondersi presentata dai tre minerali: 
marshite, miersite e iodirite. 
La miersite scoperta da Spencer a Broken Hill e da lui ritenuta un com- 
posto chimicamente definito, è, come io ho potuto recentemente dimostrare, 
una soluzione solida, cristallizzata nella classe tetraedrica del sistema cubico, 
di Agi nella modificazione y dell'ioduro rameoso (che è quella stabile a tem- 
peratura ordinaria) e può disciogliere V ioduro d'argento fino a contenerne al- 
l'ineirca r88.5°/ n in peso. Una sezione sottile ricavata da un blocco ottenuto 
per raffreddamento di una miscela fusa di ioduro d'argento e ioduro rameoso 
nelle proporzioni richieste dalla composizione della miersite di Broken Hill, 
secondo l'analisi di G. T. Phioh '), e cioè t Agi: Cui, presenta al microscopio, 
tra nicols incrociati, dei punti birifrangenti di iodirite sparsi scarsamente qua 
e là nel campo otticamente isotropo. 
Col tempo essi però diminuiscono, come io ho potuto osservare, di gran- 
dezza e di numero fino a svanire completamente, ciò che è ovvio interpre- 
tare come una effettuata soluzione della iodirite nella massa circostante che ha 
in qualche punto, come dal diagramma di stato da me costruito (1. c. pag. 831) 
si può dedurre, una concentrazione di circa 60°/ 0 mol. in Agi e quindi è molto 
lontana dalla saturazione (86% mol.). 
Non può nascere alcun dubbio che il lento dileguarsi delle porzioni biri- 
frangenti di questi preparati possa attribuirsi ad una eventuale azione della 
luce sull'ioduro d'argento, anzitutto perchè durante l'esperienza la luce non 
agiva su di esso che nel breve intervallo necessario per l' osservazione, inoltre 
perchè una supposta azione della luce avrebbe dovuto manifestarsi ancor me- 
glio sull'ioduro d'argento puro, posto nelle identiche condizioni, il quale ri- 
mane invece perfettamente trasparente in luce ordinaria e birifrangente fra i 
nicols incrociati; e sopratutto perchè i preparati osservati in luce ordinaria ri- 
mangono in ogni loro punto perfettamente trasparenti anche dopo avvenuta 
la diffusione. 
Lo stesso fenomeno si osserva fondendo fra due vetrini una miscela intima 
di ugual concentrazione dei due ioduri polverizzati e lasciandola raffreddare 
rapidamente; però, siccome l'ioduro rameoso è alterabile ad alta temperatura 
in presenza dell'aria, è meglio ricorrere alla fusione dei cristalli di miersite 
artificiale. Le concentrazioni che meglio si prestano per rendere evidente La 
') G. T. Prior, The identity of kilbriukenite with geocronite : and analgses of intentile, marshite, 
and coppei--pirites. Min. Mag. XIII (1902), 189. 
